SÉANCE DU 26 MAI I9l3. 1617 



Nous avons effectué plusieurs séries d'expériences du même genre dont 

 le détail ne peut trouver place ici et obtenu des résultats analogues, l'inter- 

 valle de température dans lequel on peut observer 1 la séparation du graphite 

 variant avec les teneurs en carbone et en silicium. 



Si, par exemple, la teneur en silicium diminue au-dessous de 3, la proportion de 

 carbone restant très faible, cet intervalle est nul, c'est-à-dire qu'on n'observe jamais 

 dans de tels alliages la formation de graphite, quelles que soient la température et la 

 durée du recuit auquel on les soumet, depuis 700 jusqu'à 1 ioo°. 



Si, au contraire, la teneur en silicium restant supérieure à 3,. 5o, la teneur en carbone 

 atteint o,4o, la formation de graphite se produit à partir de 75o°, comme dans le pre- 

 mier exemple cité, mais reste encore notable à 85o°, pour disparaître vers 900 . 



Ces résultats ont été observés par les méthodes de l'analyse chimique, 

 en séparant le graphite par ébullition dans l'acide azotique. L'exanieti 

 micrographique les corrobore nettement. Le premier alliage cité, par 

 exemple, est entièrement formé après recuit à 8oo°, de grains de ferrite 

 jointifs sans interposition de parlile. Après recuit à 900", il présente de 

 larges plages de perlite parfaitement nettes, en proportion beaucoup plus 

 grande que dans les aciers sans silicium contenant la même quantité de 

 carbone. Ce dernier fait semble indiquer que le mélange eutectoïde, dans 

 les aciers au silicium, correspond à une teneur en carbone inférieure à o,iS. 



Les faits résumés ci-dessus s'accordent parfaitement avec les observa- 

 tions antérieurement faites sur les fontes au silicium, si l'on tient compte 

 d'une condition qui n'intervient pas dans le cas des fontes, à savoir que le 

 métal peut dissoudre une proportion de carbone qui croit quand la tempé- 

 rature s'élève et que la séparation de graphite ne peut, par conséquent, 

 s'observer lorsque la température est suffisamment élevée pour que le car- 

 bone soit totalement dissous. L'intervalle de température dans lequel on 

 peut observer, pour un alliage donné, la formation du graphite, présente 

 donc, comme limite inférieure, la température T à laquelle s'amorce la 

 transformation de la cémentite en graphite et, comme limite supérieure, la 

 température T', pour laquelle la solubilité du graphite dans l'alliage corres- 

 pond à la teneur de cet alliage en carbone total. La température T 

 s'abaisse quand la teneur en silicium augmente ('), tandis que T' s'élève 

 quand la teneur en silicium croit et aussi quand la teneur en carbone aug- 

 mente. Si T' est plus petit que T, ce qui arrivera pour les alliages peu 



(') CiiARPY et Gkenkt, Sur l'équilibre des systèmes fer-carbone {Comptes rendus, 

 t. 134, 1902, p. io3 ). 



